522 



in Betrieb nahmen und im Jahre 1857 pro Tag 38 bis 46 Centner Erze 

 förderten. Ende 1859 wurden die Arbeiten wieder eingestellt. Die Grube 

 „Friedrich August" fiel in's Freie. 1861 liess sich Handelsmann A. C. L- 

 Reinhardt mit derselben belehnen, welcher den Betrieb 1864 wieder auf- 

 nahm. 



Auf einer geognostischen Excursion mit meinen Zuhörern, zu Pfingsten 

 des Jahres 1869, lernte ich die Horbacher Erzlagerstätten aus eigener 

 Anschauung kennen und nahm ausgesuchte Proben des Nickelerzes mit 

 nach Carlsruhe, um sie als Unter suchungs-Objecte für Practicanten im 

 mineralogischen Laboratorium des Poiytechnicums zu verwenden. 



In Set. Blasien war eine Nickelhütte erbaut worden, welche Herrn 

 Moldenhauer zu Cassel gehörte und von Herrn Dr. Leo dirigirt wurde. 

 Diesem verdanke ich noch vortreffliche Erzproben und Hüttenproducte. 

 Bei der Verhüttung der Nickelerze erzeugte sich eine so grosse Menge 

 von schwefliger Säure, dass die benachbarten Waldungen stark verwüstet 

 wurden. Der Besitzer der Hütte wurde deshalb in Processe verwickelt, 

 welche den Weiterbetrieb sehr in Frage stellten. Es ist mir nicht be- 

 kannt geworden, ob nach dem Tode des Herrn Moldenhauer der Hütten- 

 betrieb eingestellt worden ist, oder nicht. 



Das Nickelerz von Horbach wird als ein nickelhaltiger Magnetkies 

 bezeichnet. Es wirkt auf die Magnetnadel retractorisch, ist von metalli- 

 schem Habitus und besitzt eine tombackbraune, in's Stahlgraue sich ziehende 

 Farbe. Die Farbe ist dunkler, als beim eigentlichen Magnetkies; der 

 Strich schwarz. Härte zwischen 4 und 5. Spec. Gew. — 4,43. 



Es scheint nur Eine unvollkommene Spaltungsrichtung vorhanden zu 

 sein, auf deren Flächen das Mineral einen lebhafteren metallischen Schim- 

 mer wahrnehmen lässt, als auf den Bruchflächen. 



In den serpentinisirten Gneusmassen, besonders in den mit braunem 

 und dunkelgrünem Magnesiaglimmer erfüllten, ist das Erz in unregelmäs- 

 sig gestalteten Knollen eingesprengt und von Kupferkies begleitet, welcher 

 stellenweise körnige Aggregate von Eisenglanz umschliesst. 



Zur Analyse wurde nur ausgesucht reines Material genommen. Durch 

 Beobachtung mit der Lupe und vermittelst des Mikroskopes, in letzterem 

 Falle auf polirten Schliff-Flächen im reflectirten Lichte, konnte die Ab- 

 wesenheit des Kupferkieses im Nickelerze nachgewiesen werden. Die von 

 dem Assistenten am mineralog. Cabinet, Herrn Gustav Wagner aus Carls- 

 ruhe ausgeführten Analysen ergaben keine Spur eines Kupfergehaltes. In 

 vier verschiedenen Proben wurde gefunden: 





I. 



II. 



III. 



IV. 



Mittel. 



Schwefel 



45,87 



46,07 



45,68 



* 



45,87 



Eisen . 



41,94 



41,62 



42,15 



42,13 



41,96 



Nickel . 



11,52 



12,44 



* 



* 



11,98 





99,33 



100,13 







99,81. 



* nicht bestimmt. 



